— 91 — 
e così ingranditi presenteranno affatto distinte le facce ed il tipo di sim- 
metria dei cristalli monoclini. L' esperimento riuscirà più elegante , e 
più evidente la pruova, se s' immergeranno nelle soluzioni cristalli tri- 
clini che essendo ancora per la maggior parte trasparenti , sia in essi 
comparsa qualche macchia opaca. Si vedrà allora in meno di due giorni 
nel luogo di ciascuna macchia opaca comparire un cristallo monoclino, 
il quale per la particolare qualità d'ingrandirsi assai più presto nel verso 
della faccia C , fig. 56, che nelle altre direzioni, si mostrerà prominente 
sulla faccia K' del cristallo triclino. Quindi è chiaro che ogni macchietta 
opaca non era altro che il primordio di un cristallo monoclino, anzi essa 
stessa essenzialmente un cristallo monoclino al quale mancava la niti- 
dezza e precisione della forma che ha poi acquistata ingrandendosi nella 
soluzione. Intanto nel tempo stesso che s'ingrandiscono i cristalli mo- 
noclini, così in origine impiantati sopra i triclini, gli stessi cristalli tri- 
clini , ovvero la parte rimasta trasparente de' primitivi cristalli triclini, 
continuerà ancor essa a ricevere maggiore accrescimento , conservando 
tuttavia il tipo di simmetria ed .ogni altra qualità propria dei cristalli 
triclini. 
Il metamorfismo che si è mostrato avvenire nei cristalli triclini qual- 
che tempo dopo la loro estrazione dalle acque madri , a\TÌene pure in 
quelli che continuano a rimanere nelle soluzioni in cui si sono genera- 
ti , ovvero in quelli che , essendo ancora affatto trasparenti, s'immergono 
e si lasciano ingrandire nelle soluzioni cristallizzanti. Come si è veduta 
variahile la maniera di comparire le macchie opache nei cristalli tenuti 
air asciutto , del pari o anche più variabile è la comparsa dei cristalli 
monoclini sopra i triclini tenuti nelle soluzioni; nè, facendo attenzione al- 
l'andamento di moltissimi saggi più volte ripetuti, ho potuto riconoscere 
alcuna cagione che desse origine ai cristalli monoclini o che almeno ne 
agevolasse la produzione. Assai di raro nelle soluzioni portate al secon- 
do grado di concentrazione, circa otto giorni dopo l'apparizione de' cri- 
stalli triclini , ho osservato su di essi qualche cristallo monoclino nato 
per metamorfismo, facile a distinguersi dagli altri monoclini prodotti in 
seno del liquore per la situazione parallela delle sue faccette , fig. 56, 
con le facce analoghe del cristallo triclino. Riferirò per dare una giusta 
idea della variabilità del fenomeno il caso straordinario che mi è avve- 
nuto osservare in una soluzione fatta con otto equivalenti di acido tar- 
tarico ed uno di stj-onziana. Sette ore dopo che il liquore caldo era stato 
lasciato in coppa chiusa sono comparsi i primi cristalli triclini che ben 
